54 Karsten 



zunehmen, an welchem sich erkennen läfst, ob das Metall noch Stabeisen 

 oder schon Stahl genannt werden soll. Erlangt das Eisen durch Aufnahme 

 von Kohle nach dem Ablöschen den Grad der Härte, dafs es am lüesel Fun- 

 ken giebt, so kann es erst auf den Namen Stahl Anspruch machen und die- 

 ser Grad der Härte wird erreicht bei einem Kohlcgehalt von 0,5 Prozent bei 

 dem von fremden Beimischimgen weniger freien, und bei einem Kohlege- 

 halt von 0,65 Prozent bei dem von fremden Beimischungen fast völlig be- 

 freiten Stabeisen. Stahl, der so wenig Kohle enthält, ist aber immer nur 

 ein weicher Stahl, der durch Aufnahme von mehr Kohle eine gröfsere Härte 

 und Festigkeit erlangen mufs. Mit der Vergröfsei-ung des Kohlegehalts er- 

 höhet sich zwar die Härte, welche das Produkt nach einer plötzlichen Tem- 

 peratui'ei-niedi'igung erlangt, aber die Festigkeit nimmt nicht in demselben 

 Verhältnifs zii. Bei dem von fremden Beimischimgen möglichst befreiten 

 Eisen entspricht ein Kohlegehalt von 1,0 bis 1,5 Prozent demjenigen Verbin- 

 dungsverhältnifs, bei welchem der Stahl nach dem Härten die gröfste Härte 

 und ZTigleich die gröfste Festigkeit besitzt. Bei noch mehr erhöhetem Koh- 

 legehalt erlangt der Stahl zwar eine gröfsere Härte, aber er verliert schon 

 an Festigkeit und die Schweifsbarkeit wird so geringe, dafs der Stahl, des- 

 sen Kohlegehalt bis 1,75 Prozent gestiegen ist, fast alle Schweifsbarkeit ver- 

 loren hat. Steigt der Gehalt an Kohle bis 1,8 Prozent, so läfst er sich nur 

 mit grofser Schwierigkeit noch unter dem Hammer bearbeiten und ausstrek- 

 ken, obgleich er dann mit einer sehr grofsen Härte noch einen beträchtli- 

 chen Grad von Festigkeit verbinden kann. Stahl, der 1,9 Prozent Kohle 

 und darüber aufgenommen hat, ist nicht mehr schmiedbar in der Hitze, und 

 mit einem Kohlegehalt von 2 Prozenten scheint die Grenze zwischen Stahl 

 und Roheisen erreicht zu sein, indem sich das Produkt im weichen Zustande, 

 nämhch vor dem Härten, in der Hitze nicht mehr ausstrecken läfst, ohne 

 rissig zu werden und unter dem Hammer zu zerfallen. 



Durch die merkwürdige Eigenschaft des Stahls, dafs er sich im er- 

 hitzten und im langsam erkalteten Zustande wie weiches Eisen behandeln 

 und bearbeiten läfst, bei einer plötzlichen Erniedrigung der Temperatur 

 aber aufserodentlich an Härte zunimmt, ohne an Festigkeit zu verlieren, ist 

 derselbe ein din-ch keinen anderen Körper zu ersetzendes unschätzbares 

 Werkzeug für alle Zweige der Gewerbsamkeit geworden. Es ist aber bis 

 Jetzt noch nicht gelungen, in den veränderten Verbindungszuständen des 



